## PENGARUH PENAMBAHAN PASIR BESI TERHADAP KUAT TEKAN BETON K-300
Erny Agusri 1,* , Masri A Rivai 2,*
1 Program Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Palembang Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263)

## Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of iron sand on the K-300 concrete compressive strength. Iron sand added with a variation of 2-4% using cube-shaped specimens with dimensions of 15 × 15 × 15 cm as many as 27 samples consisting of 3 variations, each with 9 samples, concrete quality tested at 3, 7, and 28 days.
The results showed the compressive strength of normal concrete characteristics at 3 days of age was 238.76 Kg / cm2, 7 days was 270.64 Kg / cm2, and 28 days was 370.16 Kg / cm2, the addition of iron sand was 2% at 3 days amounting to 192.33 Kg / cm2 with an effect of -6.11%, 7 days amounting to 262.14 Kg / cm2with an effect of -3.87%, 28 days at 314.77 Kg / cm2 with an influence of -11.8%, addition of iron sand 3% at 3 days at 207.88 Kg / cm2 with an effect of -14.65 %, 7 days amounting to 262.28 Kg / cm2 with an effect of -4.94%, 28 days at 296.64 Kg / cm2 with influenceat -16.8%, the addition of 4% iron sand at 3 days at 178.06 Kg / cm2 with an effect of -14.97%, 7 days at 236.13 Kg / cm2 with an effect of -10.3% 28 days at 264.58 Kg / cm2 with an effect of -26.2%. based on the results of the study it can be concluded that the more iron sand we use, the more there is a decrease in the concrete compressive strength
Keywords: iron sand and K-300 concrete

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan  gedung  –  gedung  tinggi, perumahan,  jalan,  jembatan  dan  lain-lain  di abad  21  sedang  giat–giatnya  dilakukan  guna menunjang kehidupan umat manusia. Perumahan merupakan salah satu pembangunan yang paling marak dilakukan. Di Indonesia,  pemerintah  tidak  hanya  melakukan pembangunan  infrastuktur di  kota, tetapi telah merambah kedesa-desa sehingga masyarakat di desa juga dapat merasakan tinggal diperumahan.  Dalam  membangun  perumahan tentunya  membutuhkan beton sebagai pondasi utama.  Beton  yang  paling  sering  digunakan adalah beton K-300.
Beton  merupakan  campuran  antara  semen portland/semen  hidraulik  yang  lain,  agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk masa padat. Beton  yang  digunakan  harus  kuat  agar  rumah
dapat berdiri kokoh. Pada umumnya pasir yang digunakan  dalam  membuat  beton  adalah  pasir kali.  Pasir  kali  memiliki  butiran  yang  cukup besar sehingga beton yang dihasilkan cenderung  tidak  kuat  dan  kurang  tahan  lama. Sedangkan  beton  sendiri  merupakan  pondasi utama dalam membuat bangunan dimana beton yang  baik  adalah  beton  yang  padat  salah  satu alternative  yang  dapat  digunakan  adalah  pasir besi.  Pasir  besi  memiliki  ukuran  butiran  yang lebih kecil dari pasir kali sehingga diharapkan mampu  membuat  beton  menjadi  lebih  padat kuat dan tahan lama.

## Maksud Dan Tujuan
Maksud  dari  penelitian  ini  adalah untuk  menganalisa  kuat  tekan  beton menggunakan pasir besi pada beton K-300.
Tujuan  dari  penelitian  ini  bertujuan menganalisa  beton  dengan  menggunakan
bahan  tambah  pasir  besi  pada  umur  beton 28 hari.

## Perumusan Masalah
Masalah  yang  akan  dibahas  pada penelitian  ini  adalah  pengaruh  penggunaan pasir  besi  terhadap  kuat  tekan  beton  K-300 pada umur 28 hari.

## Batasan Masalah
Pada  penelitian  ini  akan  menguji  kuat tekan beton rencana pada umur 3,7, dan 28 hari yaitu  K-300.  Agregat  kasar  (split)  yang digunakan  berasal  dari  Lahat  yang  berukuran 10/20.  Agregat  halus  (pasir)  yang  digunakan berasal dari Tanjung Raja dan pasir besi dengan persentase campuran sebesar 2%, 3%, dan 4%. Semen yang digunakan adalah Semen Portland tipe I . Benda uji yang dibuat berbentuk kubus dengan  ukuran  (15  x  15  x  15)  cm.  penelitian menggunakan 36 sampel sebagai benda uji.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

## A.Tinjauan Pustaka
1. Pasir Besi
Pasir  besi  adalah  sejenis  pasir  berwarna abu-abu gelap atau kehitaman. Komposisi dari pasir  besi,  yakni  oksida  besi  (Fe 2 O 3 ),  silica dioksida  (SiO 2 ),  dan  magnesium  (MgO)  dan ukuran  butiran  80-100  mesh  yang  berpotensi untuk  digunakan  sebagai comentitious dalam produksi beton bermutu tinggi. Penelitian  dari Suryadi (2007) menunjukkan bahwa nilai tekan silinder  beton  dengan  tambahan  5%  serbuk pasir  besi  menunjukkan  kenaikan  kuat  tekan sebesar  3,64%,  selain  itu  modulus  elastisitas beton  meningkat  sebesar  8,68%  dibandingkan dengan  beton  mutu  normal  tanpa  serbuk  pasir besi.
Pasir  besi  dapat  memperbaiki interface antara  mortar  dan  agregat  kasar  karena kandungan unsur magnesium yang cukup kecil dapat mengurangi timbulnya pemekaran ( efflorence ) dalam struktur beton terutama jika senyawa  tersebut  diikat  oleh  air.  Qomariyah (2006) mejelaskan bahwa gejala efflorence ini akan muncul seiring dengan masa pertumbuhan kekuatan  beton,  dimana  kuat  tekan  beton
cenderung  menurun  seiring  bertambahnya umur beton.

## 2. Beton
Menurut  Prasetio  (2011),  beton  adalah batuan  yang  diperoleh  dengan  mencampurkan semen portland ,  air,  dan  agregat  serta  atau tanpa  bahan  tambahan  dengan  perbandingan tertentu.  Tjokrodimuljo  (1996)  menjelaskan bahwa  beton  memiliki  kelebihan,  yakni  kuat tekannya yang tinggi sedangkan kekurangannya  adalah  kuat  tarik  yang  sangat rendah.  Beton  sendiri  tersusun  atas  bahan sebagai berikut: Semen portland , mineral alami dan air.

## 3. Klasifikasi Beton
Menurut  PBI  tahun  1971,  beton  dapat diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain:
a. Beton  Kelas  I  merupakan  beton  untuk pekerjaan-pekerjaan  non  struktural.  Beton kelas  I  dibagi  dalam  mutu-mutu  standar antara  lain    K-100,  K-125,  K-150,  K-175 dan K-200.
b. Beton  Kelas  II  merupakan  beton  untuk pekerjaan-pekerjaan structural secara umum.  digunakankan  untuk  pekerjaan struktur  seperti  lantai,  jalan,  pondasi, sloof,    kolom,  dll.  Beton  kelas  II  dibagi dalam mutu-mutu standarantara lain K-225, K-250, dan K-275.
c. Beton  Kelas  III  merupakan  beton  untuk pekerjaan  struktural  misalnya  untuk  balok dan  lantai  jembatan,  landasan  pesawat  dan lainya.dimana  dipakai  mutu  beton  dengan kuat  tekan  karakteristik  yang  lebih  tinggi dari 225 ka/cm². Beton kelas II dibagi dalam mutu-mutu  standarantara  lain  K-325,  K- 350, K-375, K450, dan K-500.

## 4. Sifat Sifat Beton
a. Kuat  hancur  beton  tergantung  pada perbandingan air-semen serta tingkat pemadatannya.
b. Durability (Keawetan) merupakan kemampuan  beton  untuk  bertahan  seperti kondisi  yang  direncanakan  tanpa  terjadi korosi dalam jangka waktu yang direncanakan.
c. Kuat  tarik  beton  berkisar  seper-delapan belas kuat desak pada waktu umurnya masih
muda, dan berkisar seper-sepuluh
sesudahnya.
d. Modulus elastisitas beton adalah perbandingan  antara  kuat  tekan  beton dengan regangan beton biasanya ditentukan pada 25-50% dari kuat tekan beton.
e. Rangkak ( Creep ) merupakan salah satu sifat beton  dimana  beton  mengalami  deformasi terus-menerus  menurut  waktu  dibawah beban yang dipikul.
f. Susut  ( Shrinkage )  merupakan  perubahan volume yang tidak berhubungan denganpembebanan.
g. Kelecakan  ( Workability )adalah  sifat-sifat adukan  beton  atau  mortar  yang  ditentukan oleh  kemudahan  dalam  pencampuran, pengangkutan  pengecoran,  pemadatan,  dan finishing.

## 5.  Kelebihan dan Kekurangan Beton
a. Kelebihan beton antara lain:
1) Beton  termasuk  bahan  yang  berkekuatan tekan  tinggi,  serta  mempunyai  sifat  tahan terhadap  pengkaratan/pembusukan  oleh kondisi lingkungan.
2) Harganya relatif murah karena menggunakan  bahan-bahan  dasar  dari bahan lokal.
3) Kekuatannya  tinggi  dan  dapat  disesuaikan dengan kebutuhan struktur.
4) Mudah dibentuk menggunakan bekisting.
5) Mempunyai  teksture  yang  terlihat  alami sebagai  batuan  sehingga  dapat  difungsikan sebagai  bagian  dari  seni  arsitektur  untuk memperindah bangunan.
6) Beton  tahan  terhadap  temperatur  tinggi terhadap api dan cuaca.
7) Biaya  pemeliharaan/perawatannya  rendah dan memiliki umur yang tahan lama
b. Kekurangan beton antara lain :
1) Beton  mempunyai  kuat  tarik  yang  rendah, sehingga mudah retak. oleh karena itu perlu diberi baja tulangan, atau tulangan kasa.
2) Beton bersifat getas (tidak daktail) sehingga harus  dihitung  dan  didetail  secara  seksama agar  setelah  dikombinasikan  dengan  baja tulangan  menjadi  bersifat  daktail,  terutama pada struktur tahan gempa.
3) Beton  sulit  untuk  kedap  air  secara sempurna,  sehingga  selalu  dapat  dimasuki
air,  dan  air  yang  membawa  kandungan garam dapat merusakkan beton.
4) Menuntut  ketelitian  yang  tinggi  dalam pelaksanaannya.

## 6. Material Pembentuk Beton
Material yang digunakan dalam pembentukan  beton  adalah  campuran  antara bahan-bahan  dasar  beton  yaitu  agregat    halus, agregat  kasar,  air  dan  semen  dengan perbandingan tertentu sehingga dapat menghasilkan mutu beton yang baik. Semakin rendah  nilai  faktor  air  semen  semakin  tinggi kuat  tekan  betonnya.  Banyaknya  air  yang dipakai untuk campuran beton sangat mempengaruhi  kuat  tekan  beton.  Hubungan antara  faktor  air  semen  dengan  tekan  beton (Duff  Abrams,  1920)  dinyatakan  dalam persamaan:
𝑓𝑐 = A 𝐵 1,5x ………………………………(2.1)
Keterangan: fc : Kuat tekan beton X :  fas  (yang  semula  dalam  proporsi volume)
A dan B : konstanta

## 7. Rumus  Perhitungan  Kuat  Tekan Beton
Data  yang  didapat  tersebut  diolah  dengan menggunakan rumus-rumus ketentuan dari SNI 2005 sebagai berikut :
a. Rumus  kuat tekan beton  masing-masing benda uji
σbi= 𝑃 𝐴 Keterangan : σbi  =  kuat  tekan  beton  masing-masing  benda uji ( kg/cm² ) P  = beban maksimum ( kg ) A = luas penampang benda uji ( cm² ) b. Rumus kuat tekan beton rata-rata σbm= ∑𝜎𝑏𝑖 𝑁 Keterangan : σbm = kuat tekan beton rata-rata (kg/cm²) σbi   = kuat tekan beton ( kg/cm² ) N      = jumlah benda uji c. Rumus Deviasi Standar
S= √∑ 1
𝑁 (𝜎𝑏𝑖− 𝜎𝑏𝑚 ) 𝑁−1
Keterangan :
S = deviasi standar ( kg/cm² ) σbm = kuat tekan beton rata-rata (kg/cm²) σbi = kuat tekan beton ( kg/cm² ) N = jumlah benda uji ∑ = sigma (penjumlahan)
d. Rumus Kuat Tekan Beton Karakteristik σbk  =σbm- 1,28 x S Keterangan : σbk  = kuat tekan karakteristik (kg/cm² ) σbm = kuat tekan beton rata-rata ( kg/cm² ) 1,28 = 1 sampai dengan  <10 Benda Uji S      = deviasi standar
e. Uji Berat Jenis dan Penyerapan Agregat
BJ SSD = 𝐴 (𝐴+𝐶)−𝐷
Dengan  : BJ SSD  = Berat Jenis SSD A    = Berat Benda Uji SSD, gram. C    = Berat Piknometer + Air, gram. D   = Berat Piknometer + Air + Benda Uji SSD, gram.

## 3. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengujian
1. Hasil Uji Slump
Sebelum  memasukkan  adukan  kedalam cetakan  kubus,  maka  kita  lakukan  pengujian slump  terlebih  dahulu  dengan  menggunakan alat uji slump ( Kerucut Abrams ), pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelecakan adukan dan juga mengetahui nilai slump karena sangat  mempengaruhi  pada  proses  pengerjaan ( workability ),  dan  mempengaruhi  kuat  tekan beton. Adapun hasil slump sebagai berikut :
Gambar 1. Hasil Uji Slump
2. Pengujian Kuat Tekan Beton
Setelah dilakukan pembuatan dan perawatan  benda  uji,  selanjutnya  dilakukan pengujian  kuat  tekan  benda  uji  tersebut. Pengujian dilakukan pada saat beton berumur 3 hari, 7 hari dan 28 hari dengan kuat tekan yang direncanakan  mutu beton karakteristik sebesar K-300 pada umur 3 hari sebanyak 36 benda uji yang terdiri dari empat variasi campuran. Lalu dilakukan  pengujian  kuat  tekan  beton  dalam hasil  KN,  dikonfersikan  kedalam  Kg  maka harus dikalikan 102 Kg karena 1 Kn = 102 Kg, dan  dibagi  dengan  225  untuk  mendapatkan nilai kuat tekan beton (Kg/Cm 2 ). Maka dengan perbandingan  yang  dimiliki  setiap  benda  uji baik  dari  segi  berat  maupun  kuat  tekan berdasarkan varian beton normal dan pasir besi pada  umur  3  hari,  7  hari  dan  28  hari  maka didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Kuat Tekan Rata- Rata
(Kg/Cm 2 ) No Variasi campuran Kuat Tekan Beton Rata-rata (Kg/Cm) Umur 3 7 28 1 Beton normal 247 279 370.2 2 Pasir Besi 2% 231.9 268.2 326.4 3 Pasir Besi 3% 210.8 265.2 308 4 Pasir Besi 4% 210 250 273 Sumber : Hasil Penelitian di Laboratorium PT.
Perkasa Adiguna Sembada Gambar 2. Hasil Kuat Tekan Beton Karakteristik (Kg/Cm2) 6.5 7 7.5 8 8.5 Nilai Uji Slump Nilai Uji Slump 238.76
192.33 207.88 178.06
270.64 262.14 262.28 236.13 370.16 314.77 296.64 264.58 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Beton normal pasir besi 2% pasir besi 3% Pasir besi 4% 3 hari 7 hari 28 hari
3. Peningkatan Kuat Tekan Beton
a. Peningkatan  Kuat  Tekan  Beton  Pada Umur 3 Hari
Dari  pengolahan  data  kuat  tekan  beton normal  didapat  persentase  perbandingan  kuat tekan pada umur 3 hari pada Tabel 2.

## Tabel  2.  Hasil  Persentase  Kekuatan  Beton Pada Umur 3 Hari
No Variasi campuran Kuat tekan beton umur 3 hari (kg/cm) Peningkatan kekuatan (%) 1 Beton normal 247 0 2 Pasir besi 2 % 231.9 - 6.11 3 Pasir besi 3 % 210.8 - 14.65 4 Pasir besi 4 % 210 - 14.97
Sumber : Hasil Penelitian di Laboratorium PT.

## Perkasa Adiguna Sembada
Dari  Tabel  2  hasil  uji  kuat  tekan diketahui  nilai  maksimum  terdapat  pada  kuat tekan beton pada umur 3 hari terjadi pada beton normal  dengan  nilai  kuat  tekan  247  (kg/cm 2 ).
Dan  terjadi  penurunan  terhadap  beton  variasi pasir  besi  2%  dengan  nilai  kuat  tekan  231.9 (kg/cm 2 ),  pada  variasi  pasir  besi  3%    dengan nilai  kuat  tekan  210.8  (kg/cm 2 ) dan  variasi pasir  besi  4%  dengan  nilai  kuat  tekan  210 (kg/cm 2 )
b. Peningkatan  Kuat  Tekan  Beton  Pada Umur 7 Hari
Dari  pengolahan  data  kuat  tekan  beton normal  didapat  persentase  perbandingan  kuat tekan pada umur 7 hari pada Tabel 3 .

## Tabel  3.  Hasil  Persentase  Kekuatan  Beton Pada Umur 7 Hari
No Variasi Campuran Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari (Kg/Cm) Peningkatan Kekuatan (%) 1 Beton Normal 279 0 2 Pasir Besi 2% 268.2 -3.87 3 Pasir Besi 3% 265.2 -4.94 4 Pasir Besi 4% 250 -10.3
Sumber : Hasil Penelitian di Laboratorium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Dari  Tabel  3  hasil  uji  kuat  tekan diketahui  nilai  maksimum  terdapat  pada  kuat
tekan beton pada umur 3 hari terjadi pada beton normal  dengan  nilai  kuat  tekan  279  (kg/cm 2 ). Dan  terjadi  penurunan  terhadap  beton  variasi pasir  besi  2%  dengan  nilai  kuat  tekan  268.2 (kg/cm 2 ),  pada  variasi  pasir  besi  3%    dengan nilai  kuat  tekan  265.2  (kg/cm 2 ) dan  variasi pasir  besi  4%  dengan  nilai  kuat  tekan  250 (kg/cm 2 )
c. Peningkatan  Kuat  Tekan  Beton  Pada Umur 28 Hari
Dari  pengolahan  data  kuat  tekan  beton normal  didapat  persentase  perbandingan  kuat tekan pada umur 28 hari pada Tabel 4.

## Tabel  4.  Hasil  Persentase  Kekuatan  Beton
Pada Umur 28 Hari No Variasi Campuran Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari (Kg/Cm) Peningkatan Kekuatan (%) 1 Beton Normal 370.2 0 2 Pasir Besi 2% 326.4 -11.8 3 Pasir Besi 3% 308 -16.8 4 Pasir Besi 4% 273 -26.2
Sumber : Hasil Penelitian di Laboratorium PT.

## Perkasa Adiguna Sembada
Dari  Tabel  4  hasil  uji  kuat  tekan diketahui  nilai  maksimum  terdapat  pada  kuat tekan beton pada umur 3 hari terjadi pada beton normal dengan nilai kuat tekan 370.2 (kg/cm 2 ). Dan  terjadi  penurunan  terhadap  beton  variasi pasir  besi  2%  dengan  nilai  kuat  tekan  326.4 (kg/cm 2 ),  pada  variasi  pasir  besi  3%    dengan nilai kuat tekan 308 (kg/cm 2 ) dan variasi pasir besi 4% dengan nilai kuat tekan 273 (kg/cm 2 ) .

## B. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  pengujian  diketahui bahwa  pasir  besi  yang  berasal  dari  Bengkulu tidak  layak  digunakan  untuk  beton  K-300  ( Beton  Mutu  Tinggi  ),  karena  pasir  besi mengandung  sejumlah  kecil  titanium  silica mangan, vanadium dan garam. Pasir besi yang mengandung  garam  dapat  menurunkan  kuat tekan  beton.  Oleh  karena  itu  pada  kuat  tekan rata-rata 3 hari, 7 hari dan 28 hari mendapatkan nilai  rata-rata  dibawah  beton  normal.  Pada umur  3  hari  nilai  kuat  tekan  rata-rata  beton normal  yaitu  247  kg/cm 2 sedangkan  beton campuran  pasir  besi  2%  =  231.9    kg/cm 2 ,  3%
=210.8  kg/cm 2 dan  4%  =  210  kg/cm 2. Pada umur  7  hari  nilai  kuat  tekan  rata-rata  beton normal  yaitu  279  kg/cm 2 dan  beton  campuran pasir  besi  2%  =  268.2  kg/cm 2 ,  3%  =  265.2 kg/cm 2 dan 4% = 250 kg/cm 2 . Dan pada umur 28 hari nilai kuat tekan rata-rata beton normal yaitu  370.2  kg/cm 2 sedangkan  nilai  kuat  tekan rata-rata beton campuran pasir besi 2% = 326.4 kg/cm 2 ,  3%  =  308  kg/cm 2 dan  4%  =  273 kg/cm 2 .
Jadi  semakin  banyak  pasir  besi  yang kita  gunakan,  semakin  terjadi  penurunan terhadap kuat tekan beton.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Kesimpulan  dari  hasil  penggunaan  pasir besi terhadap kuat tekan beton yaitu :
1. Penambahan  pasir  besi  untuk  campuran beton dapat mempengaruhi dan
mengecilkan  nilai  slump  dan  menurunkan nilai kuat tekan beton.
2. Nilai rata-rata kuat tekan pada beton normal pada  3  hari  yaitu  247  kg/cm 2 sedangkan beton  campuran  pasir  besi  2%  =  231.9 kg/cm 2 ,  3%  =210.8  kg/cm 2 dan  4%  =  210 kg/cm 2. Pada  umur  7  hari  nilai  kuat  tekan rata-rata beton normal yaitu 279 kg/cm 2 dan beton  campuran  pasir  besi  2%  =  268.2 kg/cm 2 ,  3%  =  265.2  kg/cm 2 dan  4%  =  250 kg/cm 2 .  Dan  pada  umur  28  hari  nilai  kuat tekan  rata-rata  beton  normal  yaitu  370.2 kg/cm 2 sedangkan nilai kuat tekan rata-rata beton  campuran  pasir  besi  2%  =  326.4 kg/cm 2 ,  3%  =  308  kg/cm 2 dan  4%  =  273 kg/cm 2 .
Jadi  semakin  banyak  pasir  besi  yang  kita gunakan,  semakin  terjadi  penurunan  terhadap kuat tekan beton.

## B. Saran
Dengan  melihat  adanya  pengecilan  nilai slump  test  dan  penurunan  nilai  kuat  tekan, maka untuk penelitian berikutnya :
1. Sebaiknya  jangan  menggunakan  pasir  besi untuk  campuran  beton. Portland semen yang digunakan adalah pasir laut.
2. Mengunakan  pasir  besi  dengan  bahan tambahan  yang  mengandung  zat  additive untuk meningkatkan kekuatan beton.

## REFERENSI
American  Standard  Testing  and  Materials.  ( 1982  ). Standard  Specification  for Concerte  Aggregates .  United  States  : ASTM.
Anonim. (1971). Peraturan Beton Bertulang (PBI-1971).  Departemen  Pekerjaan Umum.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (1991). Metode Pengujian  Slump  Beton .  Bandung: ICS.
Mulyono,  Tri  (  2004  ). Teknologi  Beton . Penerbit ANDI. Yogyakarta.
SNI  03-2834-2000. Tata  Cara  Pembuatan Rencana  Campuran  Beton  Normal . Jakarta  :  Pusat    Penelitian    dan Pengembangan Teknologi  Permukaan.
Tjokrodimuljo,  K.  (1996). Teknologi  Beton . Yogyakarts: Nafiri.